( 1252 ) 



avec le plus d'intensité, sont ceux dont les solutions salines ne donnent 

 pas, avec l'ammoniaque en excès, de précipité persistant, et il n'est pas 

 utile, pour constater que ces derniers métaux l'emportent sur les autres, 

 d'alcaliniser les solutions aqueuses de leurs sels. Le tableau suivant per- 

 mettra de reconnaître facilement cette singulière coïncidence (i). 



Volumes d'eau 



qu'on peut ajouter 



Métaux. à i vol. d'ac. sulfuriqueà 66°, Effets produits par l'ammoiiiaque. 



pour produire 



l'attaque du 7.inc. 



Cobalt 10,000 Précipité soluble dans un excès de réactif. 



Nickel 7,000 » » 



Platine 7 ,ooo Précipité sol. à chaud dansun exc.deréact. 



Fer au minimum d'oxydation. 7 ,ooo Précipité soluble dans un grand excès. 



Fer au maximum 7 ,000 Précipité rnsoluble. 



Or 5,000 Rien ou précipité insoluble. 



Cuivre 4>or>o Précipité soluble. 



Argent 3,5oo » » 



Étain au maximum i,5oo » » 



Étain au minimum. . . i ,5oo Précipité insoluble. 



Antimoine 700 » » 



Bismuth 5oo » » 



Plomb 400 " " 



» 9. Le zinc recouvert de dépôts métalliques est rendu très-attaquable, 

 non-seulement par les acides, mais encore par les alcalis dissous. Les réac- 



(1) D'après ce tableau, les sels d'or, ainsi que les sels de fer et d'étain au maximum 

 d'oxydation, paraissent faire exception à ce que je viens de dire. Sauf pour les sels d'or, qui 

 cependant ne donnent pas toujours de précipité par l'ammoniaque, cette exception n'est 

 qu'ap|)arente. 



En effet, un sel ferrique, mis en présence du zinc, passe, dans les premiers moments 

 du contact, à l'état de sel ferreux, ainsi qu'on peut s'en assurer en touchant une goutte 

 de sel déposé sur une lame de ce métal, avec une baguette de verre plongée d'abord dans 

 une solution d'ammoniaque. Le précipité qui se forme n'est pas uniformément couleur 

 rouille : en certains points, il est verdâtre. La réduction du sel ferrique est donc nettement 

 accusée. 



Quant aux sels d'étain au maximum qui ne sont pas plus actifs que les sels d'étain au 

 minimum, bien qu'ils ne donnent pas de précipité persistant par l'ammoniaque, on peut 

 admettre qu'ils éprouvent de la part du zinc une réduction analogue à celle qu'éprouvent 

 les sels ferriques. 



11 n'y a pas lieu, en conséquence, de considérer les particularités relatives au fer et à 

 l'étain comme constituant une exception sérieuse à la remarque faite précédemment. 



